## PEMANFAATAN KULIT JENGKOL SEBAGAI ADSORBEN DALAM PENYERAPAN ION LOGAM TIMBAL (Pb) DI AIR LIMBAH SIMULASI
Nurdiani 1* , Olivia 2
1 Politeknik AKA Bogor, Jl. Pangeran Sogiri No.283, Tanah Baru, Bogor Utara, Jawa Barat, Indonesia
2 PT Nulab Pharmaceutical Indonesia Gandasari Tangerang Banten
*Email : nurdiani@kemenperin.go.id
(Received : 23 Juni 2019; Accepted: 30 Juni 2019; Published: 1 Juli 2019)

## Abstrak
Proses industrialisasi  menghasilkan limbah cair  yang  menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Teknik adsorpsi menggunakan bahan alami sebagai adsorben merupakan hal yang tepat untuk mengurangi potensi pencemaran dari limbah organik yang sangat tersedia di lingkungan, salah satunya adalah tanaman jengkol  yang  tidak  digunakan  sebagaimana  fungsinya.  Percobaan  ini  bertujuan  mengetahui  potensi pemanfaatan  dan  efektivitas  kulit  jengkol  sebagai  adsorben  alami  dalam  menurunkan  kadar  ion  logam timbal  (Pb)  di  dalam  air  limbah  simulasi.    Percobaan  ini  juga  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh pemanfaatan  air  pencuci  yang  digunakan  terhadap  kualitas  adsorben  dari  kulit  jengkol  dalam mengadsorbsi ion logam timbal (Pb) dan dibandingkan dengan standar mutu SNI 06-3730-1995 tentang arang aktif teknis. Adsorben kulit jengkol dengan lama pengeringan 5 hari dengan bantuan pengovenan selama 1 jam pada   suhu   110°C   yang    memiliki   nilai bilangan iod 671,08 mg/g dapat menyerap konsentrasi 5,4 mg/L ion logam timbal (Pb) disetiap 0,5 g adsorben  kulit jengkol.
Kata kunci: kulit jengkol; adsorben; ion logam timbal (Pb)

## Abstract
The  industrialization  process  produces  liquid  waste  which  causes  environmental  pollution.  The adsorption technique using natural ingredients as an adsorbent is the right thing to reduce the potential for pollution from organic wastes that are very available in the environment, one of which is jengkol plants that are not used as a function. This experiment aims to determine the potential utilization and effectiveness of jengkol skin (Pithecellobium peel) as a natural adsorbent in reducing levels of lead metal ions (Pb) in simulated wastewater. This experiment was also conducted to determine the effect of the use of washing water that was used on the quality of jengkol skin  (Pithecellobium peel) adsorbents in adsorbing  lead  metal  ions  (Pb)  and  compared  with  the  SNI  06-3730-1995  quality  standard  about technical active charcoal. Jengkol skin (Pithecellobium peel) adsorbent with 5 days drying time with the help of oven for 1 hour at 110 ° C which has an iodine number 671.08 mg / g can absorb a concentration of 5.4 mg / L lead metal ion (Pb) every 0.5 g of jengkol skin adsorbent.
Keywords: Pithecellobium peel; adsorben; lead metal ions (Pb)

## PENDAHULUAN
Perkembangan industri pada era globalisasi  mengalami  kemajuan  pesat.  Proses industrialisasi  tersebut  menghasilkan  limbah  cair yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.  Limbah  cair  di  industri  memberikan kontribusi  terhadap  pelepasan  logam  berat  yang termasuk  golongan  limbah  B3.  Pembuangan limbah yang mengandung logam berat ke perairan ataupun  ke  lingkungan  secara  langsung  dapat merusak ekosistem yang ada, sehingga keberadaan  logam  berat  di  lingkungan  dalam jumlah  yang  melebihi  ambang  batas  perlu
diperhatikan karena sifat racun   yang   dimilikinya (Kaavessina,  2005).  Logam  berat  adalah  unsur- unsur kimia dengan berat jenis lebih besar dari 5 mg/cm3. Logam berat yang berbahaya di perairan diantaranya  adalah  antimon  (Sb),  arsenik (As), berilium  (Be),  kadmium  (Cd),  kromium  (Cr), tembaga  (Cu),  timbal  (Pb),  merkuri (Hg), nikel (Ni),  selenium  (Se),  kobalt  (Co),  dan  seng  (Zn) (Paduraru , 2008).
Beberapa  metode  untuk  mengurangi kandungan ion logam berat pada air limbah dapat dilakukan  dengan  proses  fisika  maupun  kimia yang meliputi presipitasi, koagulasi, dan
pertukaran  ion.  Metode  tersebut  memerlukan biaya  besar  bagi  negara-negara  berkembang. Menurut Al-Asheh et al . (2000), salah satu metode yang sederhana dan ekonomis dalam pengolahan air  limbah  yaitu  dengan  menggunakan  proses adsorpsi.  Adsorpsi  adalah  proses  molekul- molekul  fluida  menyentuh  dan  melekat  pada permukaan  padatan  (Abudaia , 2013).  Teknik adsorpsi  menggunakan  bahan  alami  sebagai adsorben  merupakan  hal  yang  tepat  untuk mengurangi  potensi  pencemaran  dari  limbah organik yang sangat tersedia di lingkungan, salah satunya  adalah  tanaman  jengkol  yang  tidak digunakan sebagaimana fungsinya.
Tanaman  jengkol  termasuk  klasifikasi kingdom Plantae dengan  spesies Pithecollobium lobatum  benth. Jengkol  terdiri  dari  tiga  bagian komponen utama yaitu:  daging   buah,   kulit   ari, dan  kulit  jengkol.  Bagian  kulit  jengkol  sebesar 30–40% berat jengkol.  Merujuk data  Badan Pusat Statistik  produksi  holtikultura tumbuhan jengkol pada tahun 2015 (triwulan I dan II) di Jawa   Barat sebesar  4301  ton/tahun,  sehingga  dari  tumbuhan jengkol  di  Jawa  Barat  bagian  kulit  jengkol  yang berpotensi  menyebabkan  pencemaran  limbah organik sekitar 1720 ton/tahun.
Menurut  Isnaini et  al .  (2013),  kulit  buah jengkol ( Pithecellobium jiringa ) merupakan salah satu  bahan  biomaterial  yang  dapat  menyerap  ion logam.  Limbah  kulit  buah  jengkol  digunakan sebagai  bahan  yang  mampu  mengurangi  kadar logam  berat  seperti    ion  logam  timbal  (Pb)  pada air  limbah.  Kandungan  senyawa  aktif  dari  kulit jengkol  seperti  alkaloid,  flavonoid,  glikosida antrakinon,  tannin,  triterpenoid/  steroid,  dan saponin dapat dimanfaatkan sebagai bioherbisida dan  biolarvasid,  selain  itu  kulit  jengkol  juga memiliki  unsur  karbon (C) sebesar 44,02% yang mampu  mengurangi  kadar      ion      logam      berat pada air limbah sebagai adsorben alami. Adsorben alami  memiliki  kemampuan  adsorpsi  yang  baik dan bersifat lebih ekonomis.
Percobaan  ini  bertujuan  mengetahui potensi pemanfaatan dan efektivitas kulit jengkol sebagai adsorben alami dalam menurunkan kadar ion  logam  timbal  (Pb)  di  dalam  air  limbah simulasi.  Percobaan  ini  juga  dilakukan  untuk mengetahui  pengaruh  pemanfaatan  air  pencuci yang  digunakan  terhadap  kualitas  adsorben  dari kulit  jengkol  dalam  mengadsorbsi  ion  logam timbal  (Pb)  dan  dibandingkan  dengan  standar mutu  SNI  06-3730-1995  tentang  Arang  Aktif Teknis.

## BAHAN DAN METODE
Percobaan  ini  dilakukan  melalui  empat tahap yaitu persiapan, aktivasi adsorben, pengujian  kualitas  adsorben,  dan  aplikasi  pada limbah  simulasi.  Percobaan  ini  mengacu  pada standar  kualitas  adsorben  SNI  06-3730-1995 tentang kualitas adsorden teknis.

## Persiapan Kulit Jengkol
Persiapan  meliputi  pengumpulan  limbah kulit jengkol dari pasar Bekasi dan warung makan di  area  Kaliabang  Tengah,  Bekasi  Utara. Pencucian kulit jengkol dengan menggunakan dua jenis  pencuci  yaitu  air  tanah  dan  air  AC  (air kondensasi) hingga bersih.  Pengeringan di bawah sinar  matahari  selama  (4-5)  hari  dan  dilanjutkan pengeringan  dengan  menggunakan  oven  dengan variasi waktu yaitu 0 jam (tanpa pengeringan),  1 jam,  dan  2  jam  dengan  suhu  yang  sama  yaitu 110°C. Penggerusan dilakukan setelah pemanasan dengan menggunakan mortar dan pengayakan 100 mesh hingga ukuran adsorben homogen.

## Aktivasi Adsorben
Aktivasi          kulit          jengkol          meliputi perendaman  asam  nitrat  (HNO3)  4  N  dengan waktu aktivasi selama 48 jam, kemudian disaring, setelah  disaring  pencucian  dengan  menggunakan akuades  hingga  pH  mencapai  netral  (6).  Setelah itu  dilakukan  pemanasan  di  bawah  matahari hingga kering dan adsorben dimasukkan ke oven pada  suhu 110°C selama 10 menit.

## Pengujian Kualitas Adsorben
Pengujian  kualitas  adsorben  kering kulit jengkol   mengacu  pada  standar pengujian  SNI 06-7370-1995  tentang Mutu dan Cara Uji Arang Aktif  Teknis,  meliputi  penetapan  kadar  air  pada suhu 110°C, penetapan  kadar  zat  menguap  pada suhu 950°C,   penetapan   kadar   abu   pada   suhu 600°C, dan penetapan bilangan iodium menggunakan metode titrimetri.

## Penetapan Kadar Air
Contoh uji adsorben kering sebanyak 0,5 g di  cawan porselen ,  dikeringkan  dalam  oven dengan  suhu  105°C  selama  10  menit,  kemudian dimasukkan  ke  dalam  desikator  hingga  dingin, setelah  contoh  uji  dingin  ditimbang  untuk memperoleh bobot akhir. Kadar air dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝐴𝑖𝑟 (%) =
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ 0 (𝑔) −  𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ 1 (𝑔) 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 (𝑔) × 100%

## Keterangan:
0 = Awal
1 = Akhir

## Penetapan Kadar Zat Menguap
Cawan porselen yang  berisi  contoh  uji adsorben  kering  setelah  penetapan  kadar  air dimasukkan  ke  dalam  tanur  dengan  suhu  950°C selama  6  menit.  Proses  penguapan  adsorben kering  selesai  dimasukkan  ke  desikator  hingga dingin, kemudian ditimbang sebagai bobot akhir. Kadar zat menguap dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑍𝑎𝑡 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑢𝑎𝑝 (%) =
𝑆𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ (𝑔) 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑎𝑛𝑢𝑟 (𝑔) × 100%

## Penetapan Kadar Abu
Cawan porselen yang  berisi  contoh  uji adsorben kering setelah penetapan kadar air suhu 110°C  dan  kadar  menguap  suhu  950°C, dimasukkan  ke    dalam    tanur    pada  suhu  600°C dengan  waktu  6  jam,  selanjutnya  didinginkan dalam  desikator,  kemudian  ditimbang  hingga diperoleh bobot konstan. Kadar abu dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝐴𝑏𝑢 (%) = 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐴𝑏𝑢 (𝑔)
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑎𝑛𝑢𝑟 (𝑔) × 100%

## Penetapan Karbon Terikat
Penetapan  karbon  terikat  merupakan karbon  yang  terikat  di  dalam  ruang  selain  fraksi air,  zat  menguap  dan  abu.  Kadar  karbon  terikat dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: Kadar Karbon Terikat = 100% - (Kadar Zat Menguap + Kadar Abu) %

## Penetapan Bilangan Iodium
Contoh porselen yang  berisi  contoh uji adsorben  kering  ditimbang  sebanyak  0,5  g  pada erlenmeyer 250  mL,  kemudian  contoh  uji ditambahkan larutan iodium 25 mL diaduk dengan menggunakan magnetik stirer selama ±15 menit, setelah  15  menit  larutan  tersebut  disaring
menggunakan kertas saring. Filtrat hasil penyaringan  dipipet  10  mL  dan  dititrasi menggunakan natrium tio sulfat (Na 2 S 2 O 3 ) 0,1 N dengan  titik  akhir  tidak  berwarna.  Bilangan iodium  dapat  dihitung  dengan  rumus  sebagai berikut:
𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑎𝑝 𝐼𝑜𝑑 (𝑚𝑔/𝑔) =
𝑉 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑟 (𝑚𝐿) × 𝑁 𝑁𝑎 2 𝑆 2 𝑂 3 × 𝐵𝐸 𝐼 2 × 𝐹𝑃 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 (𝑔)

## Aplikasi pada Limbah Simulasi
Tahap        aplikasi        terhadap        limbah simulasi ion timbal (Pb) dengan cara menyiapkan dua  limbah  simulasi  5  mg/L  sebanyak  50  mL, ditambahkan  masing-  masing  ke  dalam  limbah simulasi  berupa  0,5  g     adsorben      kering      kulit jengkol   (hasil optimasi daya serap iod) dan 0,5 g kulit  jengkol  tanpa  aktivasi,  selanjutnya  di  aduk selama  30  menit  dan  disaring.  Limbah  simulasi ion  logam  timbal  (Pb)  sebelum  dan  sesudah aplikasi  dengan  adsorben  kering  kulit  jengkol, diukur kandungannya menggunakan Spektrofotometer Serapan Aton (SSA).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sifat Fisika Adsorben Kulit Jengkol
Adsorben  yang  dihasilkan  dari  perlakuan variasi  pengeringan  dan  air  pencuci  memberikan hasil  sifat  fisika  yang  berbeda-beda.  Hasil  sifat fisika  yang  di  hasilkan  dari  variasi  pengeringan dan air pencuci dapat dilihat pada Tabel 1.
Table 1. Hasil Pengujian Sifat Fisika Adsorben Kulit Jengkol
Pengujian 4 H 4 H + 1 Jam 4 H+ 2 Jam 5 H 5 H + 1 Jam 5H+ 2 Jam SNI Air AC Air Tanah Air AC Air Tanah Air AC Air Tanah Air AC Air Tanah Air AC Air Tanah Air AC Air Tanah Kadar Air 4,78 5,70 3,96 5,02 3,54 4,80 0,39 1,25 0,35 1,04 0,34 0,95 Max. 15 Kadar zat menguap 60,27 70,00 58,32 65,24 56,25 64,10 40,28 48,42 45,70 52,02 44,30 54,42 Max. 25 Kadar abu 5,20 7,02 4,20 6,58 4,60 6,40 11,81 12,00 10,21 12,30 9,86 12,45 Max. 10 Karbon terikat 34,53 22,98 37,48 28,18 39,15 29,50 47,91 39,58 44,09 35,68 45,84 33,13 Min. 65 Daya serap iod 618,51 207,20 621,60 210,29 624,69 210,91 664,90 250,5 671,08 262,87 646,34 228,85 Min. 750
Catatan: H = Hari +1 = 1 Jam pengovenan +2 = 2 Jam pengovenan SNI 06-3730-1995 tentang arang aktif teknis
Kadar Air SNI 06-3730-1995 tentang kualitas
adsorben  mensyaratkan  kadar  air  maksimal
sebesar  15%.  Adsorben  kulit  jengkol  dengan variasi pencucian menggunakan air tanah dan air AC    serta    variasi    pengeringan    dengan  waktu
lama  pengeringan  selama  (4-5)hari dan variasi waktu pengovenan 0 jam (tanpa oven), 1 jam, dan 2 jam yang di uji kualitas pada suhu 105°C selama 10  menit,  memberikan  hasil  kadar  air  yang memenuhi syarat kualitas adsorben. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Nilai Kadar Air (%) Adsorben Kulit Jengkol
Berdasarkan  pada  Gambar  1  kadar  air yang dihasilkan berkisar (0,34–5,70) %. Kadar air tertinggi  dimiliki  oleh  adsorben  kulit  jengkol dengan air tanah pengeringan selama 4 hari tanpa pengovenan  yaitu  sebesar  0,57%  sedangkan, kadar  air  terendah  dimiliki  oleh  adsorben  kulit jengkol  pengeringan  selama  5  hari  dengan bantuan  oven  selama  2  jam  dengan  suhu  110°C yaitu  sebesar  0,34%.  Kadar  air  adsorben mengalami penurunan nilai seiring dengan waktu lama  pengeringan  yang  dilakukan.  Menurut Sjostrom (1995)    menyatakan    semakin    lama pengeringan  maka semakin  meningkat dehidrasi, sehingga  air  yang  terkandung  di dalam  adsorben akan semakin banyak yang menguap  dan  kadar air    semakin    rendah.  Teori  tersebut  dinyatakan bahwa  adsorben  kulit  jengkol  dengan  variasi  air pencuci baik air tanah dan air AC dengan  waktu pengeringan (4–5) hari memenuhi standar mutu n ilai kadar air yang ditetapkan

## Kadar Zat Menguap
SNI 06-3730-1995 tentang kualitas adsorben  mensyaratkan  kadar  zat  menguap sebesar  25%.  Adsorben  kulit  jengkol  dengan variasi pencucian menggunakan air tanah dan air AC serta variasi   pengeringan dengan waktu  lama pengeringan  selama  (4-5)hari dan variasi waktu pengovenan 0 jam (tanpa pengovenan), 1 jam, dan 2 jam yang di uji kualitas pada suhu 950°C selama 6  menit,  belum  memberikan  hasil  kadar  zat menguap  yang    memenuhi    syarat    kualitas adsorben. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar  2.  Nilai  Kadar  Zat  Menguap  (%)  Adsorben Kulit Jengkol
Berdasarkan  pada  Gambar  2  hasil percobaan  kadar  zat  menguap  yang dihasilkan berkisar    (40,28–70,00)%.    Kadar  zat  menguap tertinggi  dimiliki  oleh  adsorben  kulit  jengkol dengan  air  tanah  yang  dilakukan  pengeringan selama  4  hari  tanpa  pengovenan  yaitu  sebesar 70,00%, sedangkan kadar zat menguap  terendah dimiliki  oleh  adsorben kulit jengkol dengan air AC  yang  dilakukan  pengeringan  selama  5  hari tanpa pengovenan yaitu   sebesar   40,28%.   Pada Gambar   2 tersebut menunjukkan bahwa semakin lama  waktu  pengeringan  dan  perlakuan  suhu pengovenan  yang  diberikan  akan  menghasilkan nilai  kadar  zat  menguap  semakin  rendah. Kenaikan kadar  zat menguap  disebabkan ketidaksempurnaan  penguraian      senyawa      non karbon   selama proses pirolisis.
Secara keseluruhan, adsorben yang dihasilkan  baik  dengan  variasi  pencuci  maupun variasi lama pengeringan belum memenuhi syarat yang ditentukan maksimal sebesar 25%. Menurut Pari (2006) menyatakan bahwa tidak sempurnanya  penguraian  senyawa  non  karbon sehingga permukaan adsorben masih ditutupi oleh senyawa  non  karbon  yang  akan  mempengaruhi daya serapnya.

## Kadar Abu
SNI 06-3730-1995 tentang kualitas adsorben  mensyaratkan  kadar  abu  sebesar  10%. Adsorben kulit jengkol dengan variasi pencucian menggunakan  air  tanah  dan  air  AC  serta  variasi pengeringan  dengan  waktu  lama  pengeringan selama (4-5) hari dan variasi waktu  pengovenan 0  jam  (tanpa pengovenan), 1 jam, dan 2 jam yang di  uji  kualitas  pada  suhu  600°C  selama  6  jam, memberikan  hasil  kadar  abu  yang  memenuhi syarat  kualitas  adsorben.    Hal  ini  dapat  dilihat pada Gambar 3.
Gambar  3.  Nilai  Kadar  Abu  (%)  Adsorben  Kulit Jengkol
Berdasarkan  Gambar  3  hasil  percobaan kadar  abu  dihasilkan  berkisar  (4,20–12,45)  %. Kadar  abu  tertinggi  dimiliki  oleh  adsorben  kulit jengkol  dengan  air  tanah  yang  dilakukan pengeringan selama 5 hari dengan  pengovenan  2 jam      yaitu   sebesar  12,45%,  sedangkan   kadar air  terendah dimiliki oleh adsorben kulit jengkol dengan  air  AC  yang  dilakukan  pengeringan selama 4 hari dengan bantuan oven selama 1 jam dengan  suhu  110°C  yaitu  sebesar  4,20%.  Kadar abu  merupakan  sisa  mineral  yang  tertinggal setelah   pembakaran   pada   suhu (500-800) °C. Peningkatan kadar abu terjadi karena terbentuknya  garam–garam  mineral  pada  saat proses pengarangan, bila proses tersebut berlanjut akan  membentuk  partikel  halus  dari  garam mineral tersebut.
Pada Gambar 3 menunjukkan lama waktu pengeringan  mempengaruhi  nilai  kadar  abu. Semakin  lama  pengeringan  maka  akan  semakin tinggi nilai kadar abunya.
Sesuai dengan SNI 06-3730-1995 tentang arang  aktif  teknis  yang  dipersyaratkan  nilai kandungan kadar abu maksimal 10%.  Hasil kadar abu yang memenuhi syarat yaitu adsorben dengan penggunaan  pencuci  air  tanah  pada  waktu pengeringan selama 4 hari (7,02%), 4 hari dengan bantuan pengovenan 1 jam (6,58%), 4 hari dengan bantuan pengovenan 2 jam (6,40%) dan adsorben dengan  penggunaan  pencuci  air  AC  pada  waktu pengeringan selama 4 hari (5,20%), 4 hari dengan bantuan pengovenan 1 jam (4,20%), 4 hari dengan bantuan pengovenan 2 jam (4,60%).
Hasil  kadar  abu  yang  belum  memenuhi syarat yaitu adsorben dengan penggunaan pencuci air  tanah  pada  waktu  pengeringan  selama  5  hari (12,00%),  5  hari  dengan  bantuan  pengovenan  1 jam  (12,30%).  Dengan  demikian,  adsorben  kulit jengkol dengan variasi air pencuci baik air tanah dan  air  AC  dengan  waktu  pengeringan  4  hari memenuhi    standar    mutu,    dan    untuk    waktu pengeringan 5 hari belum memenuhi standar mutu nilai kadar abu yang ditetapkan.

## Kadar Karbon Terikat
SNI 06-3730-1995 tentang kualitas adsorben  mensyaratkan  kadar  karbon  terikat
minimal  65%.  Adsorben  kulit  jengkol  dengan variasi pencucian menggunakan air tanah dan air AC serta variasi   pengeringan dengan waktu  lama pengeringan  selama  (4-5) hari dan variasi waktu pengovenan 0 jam (tanpa pengovenan), 1 jam, dan 2  jam,      belum  memberikan  hasil  kadar  karbon terikat  yang  memenuhi  syarat  kualitas  adsorben. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar  4.  Nilai  Karbon  Terikat  (%)  Adsorben  Kulit Jengkol
Berdasarkan hasil percobaan pada Gambar 4  nilai  kadar  karbon  terikat  yang  dihasilkan berkisar  (22,98–45,84)  %.  Kadar  karbon    terikat tertinggi    dimiliki    oleh  adsorben  kulit  jengkol dengan  pencucian  air  AC      yang      dilakukan pengeringan   5   hari dengan   waktu   pengovenan 2   jam   yaitu sebesar 45,84%, sedangkan kadar karbon  terikat  terendah  dimiliki  oleh  adsorben kulit  jengkol  dengan  air  tanah  yang  dilakukan pengeringan  4  hari  tanpa  pengovenan  sebesar 22,98%.    Pada  Gambar  4  menunjukkan  kadar karbon  terikat  meningkat  dengan  lama  waktu pengeringan  yang  diberikan.  Kandungan  karbon akan  naik  dengan  lama  pengeringan  yang dilakukan karena terjadi dehidrasi lebih sempurna dan  adanya  penghilangan  produk–produk  yang mudah  menguap.    Peningkatan  kadar  karbon terikat  akan  menyebabkan  luas  permukaan semakin  besar  dan  pori-pori  semakin  banyak. Secara  keseluruhan,  adsorben  yang  dihasilkan baik dengan variasi pencuci maupun variasi lama pengeringan  belum  memenuhi  syarat  SNI  06- 3730-1995  tentang  arang  aktif  teknis  minimal 65%.

## Nilai Bilangan Iodium
SNI    06-3730-1995    tentang    kualitas adsorben mensyaratkan bilangan iod sebesar 755 mg/g.  Adsorben  kulit  jengkol  dengan  variasi pencucian  menggunakan  air  tanah  dan  air    AC serta    variasi    pengeringan    dengan  waktu    lama pengeringan  selama  (4-5)hari dan variasi waktu pengovenan 0 jam (tanpa pengovenan), 1 jam, dan 2 jam yang di uji kualitas secara titrimetri, belum memberikan  hasil  bilangan  iod  yang  memenuhi syarat  kualitas  adsorben.    Hal  ini  dapat  dilihat pada Gambar 5.
Gambar  5.  Nilai  Bilangan  Iodium  (mg/g)  Adsorben Kulit Jengkol
Berdasarkan  pada  Gambar  5  hasil percobaan  nilai  bilangan  iodium  yang  dihasilkan berkisar  (207,20–671,08)mg/g.  Bilangan  iodium tertinggi dimiliki oleh adsorben kulit jengkol yang dicuci dengan air AC  dan  dikeringkan  selama 5 hari  dengan waktu   pengovenan   1   jam   yaitu sebesar 671,08  mg/g,  sedangkan  bilangan  iod terendah dimiliki oleh adsorben kulit jengkol yang dicuci dengan air tanah dan dikeringkan selama  4 hari    tanpa    pengovenan    sebesar  207,20  mg/g. Pada  Gambar  5  dapat  terlihat  bahwa  bilangan iodium  terus  meningkat  baik  dengan  pencucian menggunakan  air  tanah  maupun  air  AC  dengan semakin  lama  waktu  pengeringan,  sedangkan pada waktu  pengeringan  5  hari  dengan pengovenan  2  jam  bilangan  iod  mengalami penurunan.  Hal  ini  terjadi  karena  adsorben mengalami  kerusakan  pada  struktur  dinding porinya sehingga dapat menghambat pembentukan pori (Isnaini . 2011).
Secara teori semakin meningkatnya suhu, pengotor-pengotor  yang  terdapat  pada  pori  ikut terlepas  atau  teruapkan  sehingga  memperluas permukaan  adsorben.    Besarnya  permukaan adsorben yang terjadi ditandai dengan meningkatnya  bilangan  iodin.  Menurut  Miranti (2012)  Pemanasan  berlebihan  dapat  terjadi pengurangan  mesopori  dan  mikropori  pada adsorben  tersebut,  serta  menyebabkan  kerusakan struktur dan dinding pori yang dapat menghambat pembentukan  pori  (Jamilatun , 2014).  Hasil percobaan  adsorben  kulit  jengkol  dengan  variasi air  pencuci  baik  air  tanah  dan  air  AC  dengan waktu  pengeringan  (4–5)hari  belum  memenuhi standar  mutu  nilai  bilangan  iod  yang  ditetapkan oleh SNI 06-3730-1995 tentang arang aktif teknis sebesar 755,00 mg/g.
Dengan  membandingkan  teori  dan  hasil yang diperoleh dari percobaan, dapat disimpulkan bahwa  kondisi  paling  baik  untuk  menghasilkan adsorben kulit jengkol dengan bilangan iod paling mendekati  standar  mutu  SNI  06-3730-1995 adalah adsorben dengan penggunaan  pencuci  air AC  pada  pengeringan  selama  5  hari  serta pengovenan selama 1 jam pada suhu 110°C yaitu sebesar 671.08 mg/g.

## Aplikasi Limbah Simulasi Timbal (Pb)
Limbah  yang  digunakan  dalam aplikasi penyerapan  adsorben   kulit jengkol terhadap ion logam timbal (Pb) berasal dari limbah   simulasi ion   logam   timbal   (Pb)   dengan   konsentrasi 5,4   mg/L. Limbah simulasi ion logam timbal (Pb) blangko, sebelum  dan  sesudah  aplikasi  dengan adsorben  kulit  jengkol,  diukur  kandungannya menggunakan  spektrofotometer  serapan  atom (SSA). Hasil analisa yang diperoleh pada limbah simulasi dapat dilihat pada Tabel 2.
Keterangan Konsentrasi Awal (mg/L) Konsentrasi Akhir (mg/L) Efesiensi Penyerapan (%) Blangko (adsorben tanpa di aktivasi) 5,0020 4,9880 0,28 Aplikasi 1 (adsorben telah di aktivasi) 5,4094 -0,5215 99,72 Aplikasi 2 (adsorben telah di aktivasi) -0,6430 99,72
Tabel   2.   Aplikasi   Penyerapan   Adsorben Kulit Jengkol terhadap Ion Timbal
Pada    Tabel    2    terlihat    bahwa    blangko dapat  memberikan  nilai  efesiensi  sebesar 0,28%, sedangkan  pada  limbah  simulasi  5,4  mg/L, adsorben kulit jengkol dapat menyerap ion logam timbal  (Pb)  dengan  baik,  dimana  efesiensi  yang dihasilkan secara duplo memberikan nilai sebesar 99,78%.  Faktor-  faktor  yang  mempengaruhi penyerapan  ion  logam  timbal  (Pb)  dapat memberikan  nilai  efesiensi  sebesar  99,78% adalah:
1. Adsorben  yang  diaplikasikan  memiliki  nilai bilangan  iodium  yang  mendekati      standar mutu      SNI      06-3730-1995  sebesar  671,08 mg/g, sehingga mampu menyerap ion logam timbal dengan konsentrasi 5 mg/L.
2. Memiliki   polaritas   yang   besar sehingga lebih mudah untuk melakukan ikatan dengan molekul  adsorben  yang  bersifat  polar. Begitupula  dengan  kemampuan  timbal  (Pb) untuk  menarik  elektron  dari  molekul adsorben  lebih  besar  dibandingkan  dengan logam lain (Sunarya, 2006).
3. Kandungan  selulosa  yang  besar  sekitar 43,44%, dimana memiliki banyak gugus–OH
sehingga akan mengikat   ion   logam   timbal (Pb) secara kuat.
Dapat  disimpulkan  bahwa  adsorben  kulit jengkol  dengan  lama  pengeringan  5  hari  dengan bantuan  pengovenan  selama  1  jam  pada      suhu 110°C   yang   memiliki   nilai bilangan iod 671,08 mg/g  dapat  menyerap  konsentrasi  5,4  mg/L  ion logam  timbal  (Pb)  disetiap  0,5  g  adsorben    kulit jengkol.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  percobaan  pembuatan dan  pengujian  kualitas  adsorben  kulit  jengkol sebagai  bahan  penyerap  ion  logam  timbal  (Pb) dapat  disimpulkan  bahwa  adsorben  kulit  jengkol memiliki  potensi  besar  dalam  penyerapan  ion logam  timbal  dengan  menggunakan  air  AC sebagai pencuci dan penggunaan aktivator HNO 3
4  N.      Kualitas  adsorben  kulit  jengkol  belum memenuhi  standar      mutu      SNI      06-3730-1995 tentang arang aktif teknis, akan tetapi dengan daya serap  iod  671,08  mg/g  (adsorben  5  H  +  1  jam) mampu  memberikan  efektivitas  penyerapan 99,78% pada limbah simulasi ion logam timbal 5 mg/L.

## DAFTAR PUSTAKA
Abudaia.    J.    A. 2013.    Adsorption    of    Pb  (II) dan   Cu   (II)   from   Aqueous Solution onto  Actived  Carbon  Prepared  from
Dates  Stones, International  Journal  of Environmental Science
and
Development, 4 (2). AL-Asheh,  S.  Banat,  AL-OOmari  &  Duvnjak.
2000.  Predictions  of  Binary  Sorption
Isoterms  for  The  Sorption  of  Heavy Metals  by  Pine  Bark  using  Single Isoterm Data. Chemosphere 41, 659. Isnaini.  P.  2011. Penyerapan  Ion  Cd  (II)  dan  Zn (II) dalam Air Libah menggunakan Kulit Jengkol  ( Pithecellobiu  Jiringa  Prain ),
Jurusan Kimia Fipa, Universitas Andalas . Jurnal Kimia. Unand , 2 (3). Isnaini. P, P. Zein & E. Munaf. 2013. Penyerapan Ion Cd (II)  dan  Zn (II) dalam Air Libah menggunakan Kulit
Jengkol ( Pithecellobiu  Jiringa  Prain ), Jurnal Kimia. Unand , 2 (3). Jamilatun.  S.  2014.  Pembuatan  Arang  Aktif dari      Tepurung      Kelapa      dan Aplikasinya  untuk  Penjernihan  Asap Cair, Spectrum Industri , 12 (1). Kaavessina,  M.  2005. Kesetimbangan  adsorpsi Logam  Berat  Pb  dengan  Adsorben Chitin Secara Batch Ekuilibrium . 4 (1). Miranti. S. T. 2012. Pembuatan Karbon Aktif dari Bambu dengan Metode Aktivasi Terkontrol        menggunakan Activating Agent H3PO4  dan  KOH, Skripsi Departemen  Teknik  Kimia Universitas Indonesia, Depok.
Aduraru. 2008. Investigation on the Possibility of Natural  use  for  Zn(II)  Ions  Removal from Wastewaters Environment Engineering and Management Journal , 7 (6), 687-693. Pari . 2006.  Pengaruh  Waktu  Aktivasi  dan Konsentrasi Asam Fosfat terhadap Mutu Arang      Aktif      Kayu Acacia mangium . Buletin  Penelitian  Hasil
Hutan , 24 (1), 33-46. Sjostrom,  E.  1995.  Kimia  Kayu: Dasar-  dasar dan   Penggunaan .   Jilid   2. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Standar    Nasional    Indonesia. 1995. Arang Aktif
Teknis  (SNI  06-3730-1995).  Jakarta: Badan Standarisasi Nasional Indonesia.
Sunarya,    Y. 2006.    Kimia    Umum.Grafisindo. Bandung.